I.A NATURALEZA 381 



amarillo sucio muy opaco; filtrado y tratado por el cianuro amarillo, el yo- 

 duro de potasio y el amoniaco, se demostró el fierro y el plomo, pero no 

 encontró cobre. 



Pegaduras ó cadmías del interior del horno. 



Núm. 8. Pegadura con el aspecto de la galena de grano fino, pero un 

 poco más dura; peso especifico 7'."><). 



Núm. 9. Pegadura de carbonato ó plomo blanco, color amarillo agrisado, 

 poroso en la superficie poro quebrado, se presenta compacto; peso especifi- 

 co 6'48; tratado por el ácido nítrico, dio poca efervescencia; al soplete y con 

 bórax se obtuvo un botón de plomo metálico; triturado un pedazo se encon- 

 tró plomo metálico en globulitos. 



Núm. 10. Pegadura del crisol del horno, compuesta de fierro reducido y 

 sub-sulfuro de plomo y de fierro, compacto, color casi negro con visos tor- 

 nasolados, granos cristalinos y brillantes; peso específico 5'4o; tratada por 

 el ácido nítrico, hizo efervescencia en frío, en caliente se disolvió, precipi- 

 tándose el azufre y tomando el licor un color verde pálido y transparente; 

 con el cianuro amarillo, el yoduro de potasio y el amoniaco, se mostró el 

 fierro y el plomo en abundancia; no se halló cobre. 



Galenas piritosas de la mina de Lomo de Toro. 



Núm. 11. Galena cúbica argentífera acompañada de pirita de fierro ar- 

 senical; peso específico 4 '00. 



Núm. 12. Galena cúbica, ejemplar enteramente puro; peso especifico 

 7'42. 



Núm. 13. Galena piritosa calcinada al aire libre; peso especifico 3 '79. 



Esta diferencia en la densidad relativa entre la galena piritosa antes y des- 

 pués de calcinada, demuestra que en la calcinación se pierde por volatiliza- 

 ción del plomo una pequeña parte, porque de lo contrario, debería tener el 

 mismo peso relativo, ó un aumento que en algunos casos llega hasta 14 p§ , 

 provenido del oxigeno que absorben los minerales sulfurados en la calcina- 

 ción, sea al aire libre ó en horno de reverbero. 



De la análisis cualitativa efectuada de las grasas ó escorias marcadas con 

 los números 1, 2, 3 y 4, se desprende que son muy básicas y contienen mu- 

 cha siliza; esto explica también la gran cantidad de silicato de fierro que se 

 forma en la fusión de dichos metales, el cual se reduce y deposita en el cri- 

 sol y banco del horno. 



Una parte de esta siliza está contenida en el mineral, y la otra la suminis- 



